Schéma nás poučuje o tom, že methoda Richter & Richterova 'posky¬ 
tuje při zpracování odpadních kaolinů dobré výtěžky na kamenci . Produkty 
jsou znečištěny solemi železa v stejné míře, jako při práci s methodami 
jinými. Získané surové kamence bylo by nutno čistiti, aby mohly míti 
odbyt do průmyslu barvířského neb papímického. 
D. Vliv extrakce . 
Jurisch ve své monografii (str. 8) uvádí, že Le Chatelier, 
Duncan a Newlands, doporučují extrahovati železo z hlinitých 
surovin, speciálně z bauxitu kyselinou solnou; Kynaston (dle Mus- 
prattova Handb. d. theor., prakt. u. anal. Chemie I., str. 835) k stejnému 
účelu radí bráti roztok kyseliny šťavelové. 
Považovali jsme za důležité stanoviti, v jakém množství může se 
železo odstraniti z našich surovin pouhým vyluhováním, ovšem chemi¬ 
káliemi lacinými, jež i v jiných odvětvích dobře se osvědčily. Dle eventuál- 
ných dobrých výsledků kombinovali bychom extrakci splavením, jehož 
znamenitý účinek jest všeobecně znám. 
Ku svým pokusům brali jsme 200 dílů prášku suroviny nejbohatší 
železem {čís. I.) a loužili jsme ji v uzavřených nádobách za občasného 
protřepání delší dobu 3000 díly příslušné tekutiny. 
Prášek po extrakci vždy vysušen a rozložen dle methody Štolbovy 
na surový síran hlinitý, jenž zpracován na kamenec hlinitoamonatý. 
Mimo to provedeny všechny obvyklé analysy a sledován pohyb železa. 
Voleny za extrakční tekutiny: 
a) 4,5%ní kyselina sírová, jíž louženo po dobu 26 dnů; 
5) 0,13%ní roztok siřičitého kysličníku ve vodě. Touto siřičitou 
vodou extrahováno rovněž 26 dnů; 
c) 0,2%ní roztok kyanidu draselnatého, jímž působeno na prášek 
28 dnů. 
a) Extrakce 4,5%ní kyselinou sírovou. 
Po 26 dnech shledáno, že do roztoku přejde touto kyselinpu 
0,06% veškerého železa z původní suroviny a 
0,02% veškerého hliníku. 
Prášek po extrakci podržel původní červenohnědou barvu, 
neboť odstraněné množství železa bylo velice nepatrné. Po rozkladu 
methodou Štolbovou získáno 73.3 dílů zbytku (počítáno na původní 
surovinu, 75,38 dílů ze 100 dílů prášku) a roztok, z něhož po zahuštění 
vykrystalovalo 59,84 dílů kamence hlinitoamonatého (61,54 d. ze 100 dílů 
prášku). 
XXXIX. 
